Исследование полимерно-текстильного материала при подготовке производства рабочей одежды

УДК 504:002

Р. Р. Фаткуллина, Л. Н. Абуталипова

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНО-ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

Ключевые слова: физико-механические свойства, полимерно-текстильный материал, воздействие химическое, воздействие

воды.

Исследованы физико-механические свойства полимерно-текстильного материала. Анализируются результаты химических воздействий на полимерно-текстильный материал.

Keywords: physical-and-mechanical properties, polymeric-textile fabric, chemical and water impacts.

The article studies physical-and-mechanical properties of polymeric-textile fabric. It analyses properties of polymeric-textile fabric after chemical and water impacts.

Введение

Известно, что подбор материалов для швейного изделия производится с учетом направления моды и конструктивных особенностей модели одежды, а также с учетом соответствия свойств материалов требованиям, предъявляемым к одежде. Ассортимент тканей и прикладных материалов, существующих в настоящее время, предоставляет широкие возможности для разработки разнообразной одежды [1-3].

При разработке рабочей одежды, защищающей от общих загрязнений и механических повреждений, надо учитывать возможность ее чистки химическими растворителями, потому что она в процессе эксплуатации подвергается воздействию

производственных факторов. Известные

исследования эксплуатационных свойств материалов проводились с текстильными и полимерно-текстильными материалами без внешних воздействий производственных факторов в жидком состоянии [4,5]. В данной работе анализируются свойства полимерно-текстильного материала на разрыв при воздействии воды и слабой кислоты, а также свойство непроницаемости по отношению к химическим растворителям (ГОСТ Р 12.4.248-2008).

Для исследования был выбран полимерно-текстильный материал «Pantera D» на основе полиэстера, поливинилхлорида и полимерного покрытия. Производилось внешнее воздействие эксплуатационных факторов на материал: воды, слабой кислоты (уксусной, 9%) и растворителей «Уайт-спирит» и бутил-ацетат*. В качестве предмета исследований выбран показатель физико-механических свойств - разрывная нагрузка, F,Н. Проводились испытания в соответствии с ГОСТ 3813-72.

За показатель прочности материала принимают среднее арифметическое значений результатов испытаний на разрыв пяти проб материала, взятых в двух направлениях: по основе (долевой нити) и утку (поперечной нити). Для оценки свойства непроницаемости при воздействии химических реагентов взяты образцы материала размером 10х10 см, а для оценки изменения прочностных свойств после воздействия воды и слабой кислоты - образцы размером 25х2,5 см.

Результаты и их обсуждение

Этап исследований свойств материалов входит в общую схему формирования технологического решения как стадия технологической подготовки производства (пункты 2 и 3 на рис. 1) [6].

Результаты исследований материала «Pantera D» на прочность к физико-механическому воздействию (минимум, максимум разрывной нагрузки; среднее с доверительным интервалом, Х±m, p=0,95) при воздействии воды и кислоты приведены в табл.1.

Сравнение образцов по прочностным свойствам показало, что после воздействия кислоты на материал «Pantera D» эти свойства мало изменились в сторону ухудшения: разрывная нагрузка после обработки кислотой составляет 532,06±15,46 Н (562,03±9,55 Н - контрольные образцы).

После обработки водой, во влажном состоянии, показатель прочности на разрыв F ухудшился больше

1. Сведения о модельно-конструктивных особенностях изделия_

2. Информация о составе материалах

3. Исследование свойств материалов

4. Справочники альтернативных решений элементов технологического процесса_

5. Выбор решения базового элемента внешней структуры технологического процесса_

6. Формирование технологического решения процесса_

7. Оптимизация технологического процесса_

Рис. 1 - Последовательность формирования технологического решения

Получены удовлетворительные показатели прочностных свойств после воздействия кислоты: на 15% ухудшились свойства по основе, до 12% - по утку по сравнению с контрольными образцами (по ГОСТ - до 15%).

Таблица 1 - Результаты исследований полимерно-текстильного материала «Pantera D» при воздействии воды и кислоты

Рис. 2 - Прочностные свойства полимерно-текстильного материала «Pantera D», F, H: 1 - для контрольных проб, 2 - при воздействии воды, 3 -при воздействии кислоты

Исследование воздействия химических реагентов «Уайт-спирит» и бутил-ацетат показало, что материал «Pantera D» является проницаемым для этих растворителей. Время защитного действия полимерно-текстильного материала от растворителей оказалось ниже нормы (по ГОСТ 3 часа). Поэтому

рекомендуем изготавливать съемные защитные накладки из полимерно-текстильного материала «Pantera D» для рабочей одежды и производить их поверхностную чистку с использованием растворителей «Уайт-спирит» и бутил-ацетат.

Результаты испытаний показывают, что в целом образцы полимерно-текстильного материала удовлетворяют требованиям, предъявляемым к эксплуатационным свойствам материалов для рабочей одежды, защищающей от общих загрязнений и механических повреждений.

Литература

1. В.С. Белгородский, Инновации в материалах индустрии моды / В.С. Белгородский, Е.А. Кирсанова, А.П. Жихарев / Учебное пособие. ИИЦ МГУДТ, Москва, 2010. 113с.

2. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства: учеб. для высш. учеб. заведений лег. пром. / Б.А.Бузов, Н.Н.Пожидаев, Т.А.Модестова и др. Легкая индустрия, Москва, 1979. 360с.

3. К.Г. Гущина, Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества / К.Г Гущина, С.А. Беляева и др. Легкая и пищевая промышленность, Москва, 1984. 312с.

4. Р.Р. Фаткуллина, И.А. Аракелян, Р.Ф. Хабибуллин, Оценка физико-механических и защитных свойств полимерно-текстильных материалов для спецодежды с помощью обобщенного показателя качества, Вестник Казанского технологического университета, 7, 103-105, (2012).

5. Р.Р. Фаткуллина, Л.Н. Абуталипова, Оценка свойств текстильных материалов (с полимерной пропиткой), используемых для изготовления комплекта рабочей одежды, Вестник Казанского технологического университета, 18, 169-170 (2012).

6. В.Е. Мурыгин, Моделирование и оптимизация технологических процессов. Т.1. (Швейное производство)/ Мурыгин В.Е., Мурашова Н.В., Прошутинская З.В. и др. Учебник. Компания Спутник+, Москва, 2003. 226с.

*Исследования проводились на оборудовании лаборатории кафедры «Мода и технологии». Сделано методическое отступление по использованию химических веществ, связанное с указанным конкретным назначением рабочей одежды.

^^^^ Показатель Вид^^^^^ воздей- ^^^^ ствия ^^^ F . mm F max Х±т

Вода по основе 408,0 576,5 487,9±48,8

по утку 479,9 537,0 512,3±16,9

Кислота по основе 475,7 559,1 532,1±15,5

по утку 527,4 591,4 570,0±11,4

Контроль по основе 538,2 589,2 562,0±9,5

по утку 460,7 641,1 525,8±31,8

© Р. Р. Фаткуллина - к.б.н., доцент каф. моды и технологии КНИТУ, rimma_fat@mail.ru; Л. Н. Абуталипова - д.т.н., профессор, проректор по воспитательной и социальной работе КНИТУ, 2314332@mail.ru.

© R. R. Fatkullina - Ph.D., associate professor of the department of «Fashion and technolody», Kazan national research technological university (KNRTU), rimma_fat@mail.ru; L. N. Abutalipova - Dr.Tech.Sci., professor, head of the department of «Fashion and technolody», 2314332@mail.ru.